( 545 ) 



où se trouvait l'appareil vingt-quatre heures avant la mesure; soit, au con- 

 traire, en ouvrant les fenêtres toute la nuit précédente; la température 

 était mesurée avec un thermomètre au -^ de degré dont le réservoir plon- 

 geait dans une lame diélectrique semblable à celle en expérience et placée 

 comme elle, longtemps à l'avance, dans la cage de l'appareil de mesure. 

 » Résultats pour la paraffine. — La lame deparaffme employée avait une 

 épaisseur de 8™'°,5io à 22°, 6; voici quelques-unes des valeurs de K ob- 

 tenues : 



«=ii'',i 22° SS^S (') 



K = 2,287 2,278 2,259 



La constante diélectrique de la paraffine diminue donc lorsque la température 

 s'élève, elle coefficient moyen de diminution par degré est 3,6 x lo""^ entre 

 1 1° et 22° et 5,6 x lo"" entre 1 1° et 33". 



» Résultats pour Vèhonite. — La lame d'ébonite employée avait une 

 épaisseur de 8'"", 462 à 18", i . 



» Le coefficient de dilatation de l'ébonite, qui est nécessaire pour le 

 calcul de l'épaisseur aux différentes températures, étant mal connu et pou- 

 vant du reste varier d'un échantillon à un autre, nous l'avons déterminé 

 sur un échantillon d'ébonite pris dans le même bloc que la lame en expé- 

 rience (*); ce coefficient a été trouvé égal à 8,7 x io~^ entre 10" et 20°. 



» Voici les valeurs de K obtenues : 



t = 10°, 2 17° 20°, 6 



K^ 2,941 2,958 2,968 



La constante diélectrique de l'ébonite augmente donc lorsque la température 



(') Celle dernière mesure a été effectuée en chauffant la lame diélectrique seule 

 dans une étuve, puis la portant rapidement dans l'appareil de mesure; au moyen de 

 piles tliermoélectriques filiformes convenablement immergées dans des lames de 

 paraffine on s'était assuré au préalable que, pendant le transport de la lame de l'étuve 

 à l'appareil, sa température ne variait pas sensiblement et l'on s'était aussi renseigné 

 sur le temps pendant lequel la laoïe devait séjourner dans l'étuve pour en prendre la 

 température. 



Pour l'ébonite, au contraire, le refroidissement était trop rapide pour permettre ce 

 mode opératoire. 



(^) Cette mesure a été faite par M. Sacerdote, au Bureau international des Poids et 

 Mesures, par la méthode de M. Fizeau, l'appareil avant été mis gracieusement à notre 

 disposition par M. Benoît. 



L'échantillon employé était un petit cube d'ébonite d'environ iS""" d'arête et poli 

 spéculairement sur une de ses faces. 



I 



